98 .EL REAL DEL MONTE. 



las primeras vueltas; éste, aunque bastante molido, sigue remoliéndose hasta 

 que termina la operación, que tarda de 24 á 48 horas: de ello resulta que más 

 de la mitad de ese tiempo se ha empleado en trabajo iiuUil, que más de las 

 tres cuartas partes del metal ha quedado finamente pulverizado y altamente 

 impropio para la concentración, y que ha costado la molienda mucho más de 

 lo necesario." 



Concluye diciendo el autor: "con metales lamosos se pierde indefectible- 

 mente de 60 á 70 por ciento de metal cuando se quiere concentrar, y que es 

 arrastrado en las mismas lamas según ensayes que se hicieron de ellas." 



Gruido Kustel ^ afirma "que teniéndose una pinta más quebradiza que el 

 cuarzo de la matriz, la lama finisima que resulta en la molienda es la porción 

 más rica de los residuos y á la vez inadecuada para la concentración, y que la 

 riqueza de la lama es más del doble de la de la cabecilla." 



Las experiencias ejecutadas por Franz Pieler en Ranisb^rg le dieron una 

 fuerte pérdida de ley en los minerales concentrados, pérdida que este autor 

 explica así: "La gran pérdida que se tuvo en estas experiencias proviene de 

 que en la molienda fina de.Ramsberg muchns partículas minerales se muelen 

 demasiado para ser recogidas por una preparación mecánica cualquiera." 



Con este motivo, agrega el Sr. D. Pascual Arenas^ en una nota que pone 

 á la traducción del estudio de Pieler, lo siguiente: "En esto deben fijar su 

 atención las personas que en estos iiltimos tiempos han pretendido concen- 

 trar minerales pobres, teniendo algunas de ellas la idea errónea que mientras 

 más fina fuera la molienda sería mejor el resultado." 



La dificultad del enriquecimiento de las substancias minerales finamente 

 pulvei'izadas proviene de que por la pequenez excesiva de los granos éstos 

 son fácilmente arrastrados por el agua que los tiene en suspensión, que en 

 este caso posee cierta viscosidad que exagera su fuerza de acarreo. 



Los artificios que como el frotamiento, las sacudidas y otros aprovecha el 

 arte de la concentración en la construcción de aparatos adaptables á la mo- 

 lienda fina, son una prueba de la dificultad de que hablamos; y por lo mismo 

 creemos que cuando se trata de moler solamente con el fin de concentrar, es 

 conveniente obtener una molienda bastante gruesa, y sólo se deben concen- 

 trar minerales finamente molidos cuando se trata de aprovechar las substan- 

 cias metálicas que se encuentren en los i-esiduos de algún tratamiento meta- 

 lúrgico que requiera molienda fina. 



Lo dicho hasta aquí nos da la razón de la pequeña cantidad de {)lata que 

 se recoge de los residuos de las tortas, panes y toneles tal como se concentran 

 en las haciendas de Pachuca y Regla; pues los polvillos no presentan ninguna 

 de las condiciones necesarias para la buena concentración, tamaño relativa- 

 mente grande y uniformidad de dimensiones. Si se quiere tener mejores re- 

 sultados, será preciso el empleo de aparatos perfeccionados y propios para la 



1 Treatise of Concentrations of all kinds of ores. 



2 Anales de la Minería Mexicana, tom. I, pág. 277, 1861, 



